64 



Snarum, wasserfrei nach Sohebrer, während das Mineral 

 von demselben Fundort nach Damour gelatinirt. 

 Schmiedefeld (1,8 pCt. Wasser). 



Stockholm, ein gelber Orthit (mit 17,5 pCt. Wasser). 

 Auch dieser Unterschied hängt nicht von dem Wasser- 

 gehalt ab. 



Des Cloizeaux hält es für wahrscheinlich, dass die che- 

 mische Verbindung dieser Mineralien in zwei verschiedenen 

 Molecularzuständen auftrete, wie dies beim Quarz der Fall sei. 



Hier ist olfenbar nicht Quarz , sondern Kieselsäure ge- 

 meint und auf den krystallisirten Quarz und den amorphen 

 Opal hingedeutet. Allein es wird wohl schwerlich diese An- 

 sicht Beifall finden, vielmehr, wie beim Gadolinit, die optische 

 Verschiedenheit als Folge der chemischen Veränderung aufzu- 

 fassen sein. 



Wir werden daher Allanit und Orthit nicht unterscheiden 

 und in den wasserhaltigen Abänderungen nur mehr oder weni- 

 ger veränderte erblicken. 



Den Anlass zu diesen Bemerkungen gab mir ein so- 

 genannter Allanit von Fredrikshaab in Grönland, den 

 ich kürzlich untersucht habe. Schwarze, glasige Masse von 

 muscheligem Bruch , in feinsten Splittern gelbbraun durch- 

 sichtig, im Pulver grau; V. G. — 3,408. Schwillt vor dem L. 

 stark an und schmilzt zu einer porösen schwarzen Masse. Beim 

 Erhitzen zeigt er kein Verglimmen , verliert aber bei starkem 

 Glühen 1,78 pCt. Mit Chlorwasserstoffsäure bildet er eine 

 gelbliche Gallerte. 



Durch einen besonderen Versuch wurde die Menge des 

 Eisenoxyduls bestimmt. 



Beryllium ist nicht vorhanden. Die Cermetalle schliessen 

 kein Yttrium ein; das Oer wurde durch Chlor vom Lanthan 

 getrennt, dessen Oxyd, der Färbung nach, kein Didym enthält. 



Kieselsäure 



33,78 



Thonerde 



14,03 



Eisenoxyd 



6,36 



Eisenoxydul 



13,63 



Ceroxydul 



12,63 



Lanthanoxyd 



5,67 



Kalk 



12,12 



Wasser 



1,78 





100,00 



